Arts. 33^ 



<fc.iUjafin de reduiie la fonte en grenailles : on faicplufieurs fontes feni- 

 blables pour fe procurer .ilfez de fonte de fer dans cet ctac. Lorfqu'oii 

 en a fuftifammentj I'Aureur recommande de h faire fondre de nou- 

 veau dans un fourneau fait expres , dont il donne les dinienfions & qu'il 

 nonwwe fo urn eau de maceration. 



Lorfque la fonte eft en bain , on fait couler les fcories , & en trois 

 terns differens , on ajoute a la matiere fondue huit onces de nitre pur& 

 exempt de fel mariii , par cliaque quintal de fonte de bonne qualite. 

 Pour faire cette addition commodement, I'Auteiir recommande d'in- 

 troduire cefel dans un tube de bois emmanche au bout d'un ringard de 

 fer de fonte. On promene ce tube dans le bain le plus uniformemen: 

 qu'il eft pofllbie. 



L'ertet du nitre , fuivant I'Auteur, eft i°. de dctruirepar fa deflagra- 

 tion une portion de ce principe furahondant , ^ui approche la fonte de 

 t'acicr , d'ou elk tire en partie fon e'tac de fragdite' ; j". d'enlever le ^inc 

 qui ne fe feroit pas fublime pendant la premiere fufwn. 



On reconnoit que la fonte a acquis I'etat regulin par la diminution 

 des fcories j alors on coule la fonte dans le nioule pour en former les 

 canons. L'Auteur entre dans les details convenabies lur les precautions 

 qu'il convient de prendre pour couler les pieces avec fucces , &pour evi- 

 ur les accidens qui peuvent arriver. 



11 propofe de taire enfuite recuire les pieces coulees dans un four 

 chaufle avec du bois pendant douze heures, & de les laiffer retroidir 

 entierement dans le tour : on potte enfuite les pieces a I'alezoir ou au 

 foret pour y etre aciievees. 



Enfin le fer parfait fait le qnatrieme article du Memoire de M. Gri- 

 gnon ; I'Auteur donne peu de remarques fur ce metal dans fon etat de 

 puretc \ ce a'ctoit point fon objet. 



Nous ne pouvons nous difpenfer de dire que nous ne fommes point 

 de I'avis de M. Grignon , lorfqu'il dit que le nitre qu'il recommande 

 d'ajouter au regule de ter pendant la fufion ,fert a priver la fonte de ce 

 principe furabondant qui approche la fonte de I'acier , d'ou il tire en partie 

 /on etat de fragilitc. Nous penfons que la fonte doit fa fr.igilite au fjufre 

 qui eft avec le fee; I'cffet du nitie eft plutot de detruire une partie de ce 

 foufre combine avec le fer. L'acier n'eft point fragile & necontieiit point 

 de foufre ; il n'acquiert la qualite aigre & caftante que par la trempe. 



Nous croyons encore que I'Auteur a un peu trop avance , lorfqu'il 

 dit que du fer forge devient acier quand on le plonge dansde la fonte 

 tie fer; il fonde fon fentiment fur ce que de p.^reil ter devient aigre 

 & caftant. C'eft une erreur dans laquelle eft tombe M. de Reaumur. Le 

 fer s'aigrit dans cette occ^fion , parce qu'il fe combine avec du foufre 

 qu'il prend dans la fonte de fer ; il redevient plus ou moinsd?.ns I'ctat 

 de ter de fonte; c'eft la raifon pour laquelle le fer forge, dans cette 

 iinmetiijn, devient aigre & callaut'. 



